570 C. Dociter, 



in Bezug auf B und beide Gebiete können sich weiter aus- 

 dehnen, das erste über AHC, das zweite über BID. Ich habe 

 nun in meiner ersten Mitteilung sowie auch in meiner physi- 

 kaHsch-chemischen Mineralogie ausgeführt, daß diese letzteren 

 Gebiete für die Silikatschmelzen die wichtigeren sind. Theoretisch 

 hat man nun Erstarrungsintervalle z. B. zwischen f^ und s^ für 

 die Lösung x\ und für eine andere x:^, von t^ bis s^, vorausgesetzt, 

 daß keine Unterkühlung entsteht. Im Punkt E ist das 

 Erstarrungsintervall Null. Im eutektischen Punkt E soll die 

 Flüssigkeit zu einem Konglomerat von x Mol. ß und (1 — a:)Mo1..4 

 erstarren. Das Eutektikum bildet eine innige Mischung, 

 die bei schwacher Vergrößerung wie eine einheitliche Masse 

 aussieht. Jede beliebige Mischung von A-i-B soll bestehen aus 

 der eutektischen Mischung + einer der Komponenten A oder 

 B, je nachdem die eine oder die andere im Überschüsse ist; 

 ist kein Überschuß vorhanden, so erstarrt nur das Eutektikum. 

 dessen Erstarrung bei konstanter Temperatur stattfindet; die 

 dabei freiwerdende Wärme wird seiner Menge proportional 

 sein. Bei der Erhitzung wird ein Gemisch der beiden festen 

 Komponenten sich wie ein einheitlicher Körper v^erflüssigen, 

 dazu ist aber sehr innige Mischung notwendig, was man durch 

 mehrfaches Schmelzen und Wiedererstarren erreichen kann. 



Hierin finden wir, wie sich namentlich bei der Erstarrung- 

 unter dem Mikroskop zeigt, einen gewaltigen Unterschied 

 zwischen der Theorie und der Praxis bei Silikatschmelzen. 

 Auch bei der eutektischen Mischung existiert immer noch ein 

 Erstarrungs-, respektive Schmelzintervall, wenn letzteres auch 

 klein ist, und die gleichzeitige Abscheidung fehlt in den 

 meisten Fällen, wie auch infolgedessen die charakteristische 

 Struktur fehlt. 



Zeit -Temperatur kurve. Um die Erstarrungskur\en 

 zu erhalten, hat man bekanntlich als Abszisse die Zeit, als 

 Ordinate die Temperatur zu wählen und die Temperatur bei 

 der Abkühlung einer Schmelze von 10 zu 10 Sekunden abzu- 

 lesen. Man darf keine zu kleine Menge nehmen, was bei viskosen 

 Substanzen aber, um zonenartige Erstarrung zu \erhindern, 

 Rühren erfordert, und dies ist ein Grund, warum die Alethode 

 bei Silikaten Fehlerquellen bedingt. Man muß die beiden Grenz- 



